922 
en bestaat uit plaatvormige kristallen ; ook makroskopiscli is dit te zien. 
’t Meest karakteristiek is het systeem van splijtingsrichtingen, 
hetwelk de kristallen als met een netwerk van fijne lijnen, in drie 
onderling loodrechte richtingen, overtrekt. Soms rechthoekige begren- 
zing der plaatjes en rechte uitdooving. 
Brekingsindices: 1.545 parallel aan de lengterichting; 1.525 lood- 
recht daarop. De dubbelbreking is positief en ongeveer: 0.020. Somtijds 
komen tweelingen of daarnevens gekompliceerde vergroeiingen voor. 
e. 79.6% Si O 2 (= 66.0 Mol. Proc.). 
Het preparaat is vrijwel homogeen; alleen vindt men op de plaat- 
vormige kristallen hier en daar enkele naaldjes, waarschijnlijk van 
’t metasilikaat. Een en ander zon er op wijzen, dat het bisilikaat 
bij zijn smeltpunt dissocieert. De dubbelbreking is positief en cirka 
0.020; de brekingsindices zijn 1 .545 en 1.530 ongeveer. Veel parallel- 
vergroeiingen, ook poly synthetische tweelingsvormingen ; kenmerkend 
zijn ook de fijne splijtingslijnen op de plaatjes. Hier en daar is een 
korreltje glas te bespeuren. 
f. 75.7% Si0 2 (= 60.7 Mol. Proc.). 
Het preparaat is inhomogeen ; 
lange naalden met n~ 1.585 
en parallele uitdooving vindt 
men vergroeid met de korrels 
en plaatjes van het bisilikaat. 
De indices van de naalden zijn 
iets kleiner dan die van zuiver 
Li 2 Si0 3 ; gemeten werd o.a. : 
1.595 en 1.569 aan dezelfde 
kristallen. 
g). 71.1 % Si0 3 (= 54.9 Mol. 
Proc.) De hoeveelheid van ’t 
metasilikaat is sterk toegenomen; 
overigens als ƒ. 
Fig. 122. 78,8 Gevv. Proc. SiO,. (Vergr. 50 maal). 66.7% SiO, (= 49.7 Mol. 
Proc.). Homogeen preparaat van Li 2 Si0 3 , met de vroeger beschre- 
vene eigenschappen. De assenhoek schijnt niet groot te zijn. 
i). 63.9% SiO . 2 (=46.7 Mol. Proc.). In hoofdzaak gelijkt dit preparant 
op het vorige; hier en daar zijn al stukjes van ’t zwakker dubbelbre- 
kende, doch sterker lichtbrekende (n = ca. 1.60) ortliosilikaat zichtbaar. 
De dan volgende preparaten zijn aan i. analoog ; de hoeveelheid 
van het metasilikaat neemt voortdurend af tegenover het sterk er mede 
vergroeid zijnde ortliosilikaat. Het laatste vooral in ronde of veel- 
hoekige korrels, soms met eigenaardige tweelingsvormen. De prepa- 
